[{"text_idx": "#000000", "text": "Alta Rapida Hejtado per Indukta Hejtado-Sistemo"}, {"text_idx": "#000001", "text": "Unu el la lastatempaj elstaraj evoluoj en la kampo de varmotraktado estis la apliko de Indukado hejtado al lokalizita surfaca malmolig\u0302o. La progresoj faritaj kun la apliko de altfrekvenca fluo estis nenio malpli ol fenomenaj. Komencante antau\u0306 relative mallonga tempo kiel longe serc\u0302ata metodo de hardado de lagrosurfacoj sur krankos\u0302aftoj (pluraj milionoj da c\u0302i tiuj estas uzataj fiksante c\u0302iamajn servajn rekordojn), hodiau\u0306 trovas c\u0302i tiun tre selekteman surfacan malmolmetodon produkti harditajn areojn sur multobleco da. partoj. Tamen, malgrau\u0306 g\u0302ia aktuala amplekso de apliko, indukta malmolig\u0302o ankorau\u0306 estas en sia infana stadio. G\u0302ia vers\u0302ajna utiligo por la varmotraktado kaj malmolig\u0302o de metaloj, hejtado por forg\u0302ado au\u0306 brazado, au\u0306 lutado de similaj kaj malsimilaj metaloj, estas neantau\u0306videbla."}, {"text_idx": "#000002", "text": "Indukado hardanta rezultas en la produktado de loke harditaj s\u0302talobjektoj kun la dezirata grado de profundo kaj malmoleco, esenca metalurgia strukturo de kerno, demarkacia zono, kaj hardita kazo, kun praktika manko de distordo kaj neniu skalformado. G\u0302i permesas ekipaj\u0302dezajnon kiu garantias mekanizadon de la tuta operacio por plenumi produktadlinipostulojn. Tempocikloj de nur kelkaj sekundoj estas konservitaj per au\u0306tomata reguligo de potenco kaj divida sekunda hejtado kaj estingaj intervaloj nemalhaveblaj por la kreado de faksimilaj rezultoj de postulataj specialaj fiksadoj. Indukta hardita ekipaj\u0302o permesas al la uzanto malmolig\u0302i nur la necesan parton de la plej granda parto de ajna s\u0302talobjekto kaj tiel konservi la originan muldeblecon kaj forton; hardi artikolojn de malsimpla dezajno kiuj ne povas esti fareble traktitaj alimaniere; forigi kutiman multekostan antau\u0306traktadon kiel kuprotegado kaj karburigado, kaj multekostajn postajn rektigi kaj purigajn operaciojn; redukti materialan koston havante larg\u0302an elekton de s\u0302taloj el kiuj elekti; kaj hardi plene mas\u0302inprilaboritan objekton sen la neceso de iuj finaj operacioj."}, {"text_idx": "#000003", "text": "Al la hazarda observanto s\u0302ajnus ke indukta malmolig\u0302o estas ebla kiel rezulto de iu energitransformo okazanta ene de indukta regiono de kupro. La kupro portas elektran kurenton de altfrekvenco kaj, ene de intervalo de kelkaj sekundoj, la surfaco de s\u0302talo metita ene de tiu energiigita regiono estas varmigita al sia kritika intervalo kaj estingita al optimuma malmoleco. Por la fabrikisto de ekipaj\u0302o por c\u0302i tiu metodo de malmolig\u0302o signifas la aplikon de la fenomenoj de histerezo, kirlofluoj kaj hau\u0306ta efiko al efika produktado de lokalizita surfaca hardig\u0302o."}, {"text_idx": "#000004", "text": "La hejtado estas plenumita per uzo de altfrekvencaj fluoj. Specife elektitaj frekvencoj de 2,000 g\u0302is 10,000 cikloj kaj pli ol 100 cikloj estas vaste uzataj nuntempe. Fluo de tiu naturo en fluado tra induktoro produktas altfrekvencan kampon ene de la regiono de la induktilo. Kiam magneta materialo kiel ekzemple s\u0302talo estas metita ene de tiu kampo, ekzistas disipado de energio en la s\u0302talo kiu produktas varmecon. La molekuloj ene de la s\u0302talo provas akordigi sin kun la poluseco de tiu kampo, kaj kun tio s\u0302ang\u0302anta milojn da fojoj je sekundo, enorma kvanto de interna molekula frikcio estas evoluigita kiel rezulto de la natura tendenco por la s\u0302talo por rezisti s\u0302ang\u0302ojn. Tiamaniere la elektra energio estas transformita, pere de frotado, en varmon."}, {"text_idx": "#000005", "text": "Tamen, c\u0302ar alia eneca karakterizaj\u0302o de altfrekvenca fluo devas koncentrig\u0302i sur la surfaco de sia direktisto, nur la surfactavoloj ig\u0302as varmigitaj. C\u0302i tiu tendenco, nomita \"hau\u0306ta efiko\", estas funkcio de la frekvenco kaj, aliaj aferoj egalaj, pli altaj frekvencoj estas efikaj c\u0302e pli malprofundaj profundoj. La frikcia ago produktanta la varmecon estas nomita histerezo kaj estas evidente dependa de la magnetaj kvalitoj de la s\u0302talo. Tiel, kiam la temperaturo pasis la kritikan punkton c\u0302e kiu la s\u0302talo ig\u0302as nemagneta, c\u0302io histereza hejtado c\u0302esas."}, {"text_idx": "#000006", "text": "Ekzistas kroma fonto de varmo pro kirlofluoj kiuj fluas en la s\u0302talo kiel rezulto de la rapide s\u0302ang\u0302ig\u0302anta fluo en la kampo. Kun rezisto de la s\u0302talo pliig\u0302anta kun temperaturo, la intenseco de tiu ago estas malpliigita kiam la s\u0302talo ig\u0302as varmigita, kaj estas nur frakcio de sia \"malvarma\" origina valoro kiam la bonorda estingig\u0302temperaturo estas atingita."}, {"text_idx": "#000007", "text": "Kiam la temperaturo de indukte varmigita s\u0302talstango alvenas en la kritikan punkton, hejtado pro kirlofluoj dau\u0306ras kun tre reduktita rapideco. C\u0302ar la tuta ago okazas en la surfacaj tavoloj, nur tiu parto estas trafita. La originaj kernpropraj\u0302oj estas konservitaj, la surfacmalmolig\u0302o estas plenumita per estingado kiam kompleta karbidsolvo estis atingita en la surfacaj areoj. Dau\u0306ra apliko de potenco kau\u0306zas pliig\u0302on en profundo de malmoleco, c\u0302ar kiam c\u0302iu tavolo de s\u0302talo estas alportita al temperaturo, la nuna denseco s\u0302ang\u0302ig\u0302as al la tavolo sub kiu ofertas pli malaltan reziston. Estas evidente, ke la elekto de la tau\u0306ga frekvenco kaj kontrolo de potenco kaj hejtado tempo ebligos plenumi iujn ajn deziratajn specifojn de surfaca hardado."}, {"text_idx": "#000008", "text": "La nekutima konduto de s\u0302talo kiam varmigita indukte kaj la rezultoj akiritaj meritas diskuton de la metalurgio engag\u0302ita. Karburaj solvtarifoj de malpli ol sekundo, pli alta malmoleco ol tio produktita per fornegotraktado, kaj nodula speco de martensito estas punktoj de konsidero.\nkiuj klasifikas la metalurgion de indukta malmolig\u0302o kiel \"malsama\". Plue, surfaca senkarburigo kaj grenkresko ne okazas pro la mallonga hejtadciklo."}, {"text_idx": "#000009", "text": "Indukado hejtado produktas malmolecon kiu estas konservita tra 80 procentoj de sia profundo, kaj de tie sur, lau\u0306pas\u0302a malkresko tra transirzono al la origina malmoleco de la s\u0302talo kiel trovite en la kerno kiu ne estis trafita. La ligo estas tiel ideala, forigante ajnan s\u0302ancon de disfaldo au\u0306 kontrolo."}, {"text_idx": "#000010", "text": "Kompleta karbidsolvo kaj homogeneco kiel evidentig\u0302as per maksimuma malmoleco povas esti plenumitaj kun totala varmiga tempo de 0.6 sekundoj. De c\u0302i tiu tempo, nur 0.2 g\u0302is 0.3 sekundoj estas fakte super la pli malalta kritika. Estas interese rimarki, ke indukta hardig\u0302a ekipaj\u0302o funkcias c\u0302iutage sur produktadbazo kun kompleta karbura solvaj\u0302o, rezultanta de hejtado kaj estingig\u0302a ciklo, kies tuta tempo estas malpli ol 0.2 sekundoj."}, {"text_idx": "#000011", "text": "La bona nodula kaj pli homogena martensito kiu rezultig\u0302as el la indukta malmolig\u0302o estas pli facile s\u0302ajna kun karbons\u0302taloj ol kun alojs\u0302talo pro la noda aspekto de plej multe de la aloja martensito. Tiu c\u0302i fajna strukturo devas havi por sia origino au\u0306steniton kiu estas la rezulto de pli g\u0302isfunda karbiddisvastigo ol estas akirita per termika hejtado. Preskau\u0306 tuja evoluo de kritikaj temperaturoj c\u0302ie en la tuta mikrostrukturo de la alfa fero kaj ferkarbido estas precipe favora al rapida karbidsolvo kaj distribuado de eroj kiu havas kiel sia neevitebla produkto plene homogena au\u0306stentito. Plue, la konvertig\u0302o de tiu strukturo al martensito produktos martensiton kiu posedas similajn karakterizaj\u0302ojn kaj ekvivalentan reziston al eluzig\u0302o au\u0306 penetraj instrumentoj."}]